5i8 . PLO 



si elle noircit, c'est une preuve que le fourneau est trop 

 froid, et les matières n'ont plus le degré de fluidité néces- 

 saire pour une bonne séparation du métal. Le fourneau reste 

 en feu pendant trois semaines : ]oo kil. de minerai passent 

 dans une heure de temps , consomment 32 '/,„ kil. de charbon , 

 et produisent environ 1)2% kil. de plomb très-pur; de sorte 

 que, pour obtenir loo quintaux métr. de plomb à Wëdrin, 

 il faut cent trente heures de fonte, 3io quintaux métr. de 

 minerai et 106 quintaux métr. de charbon de bois. 



B) Fonte de la galène avec addition de chaux et de scories de 

 forge , et au charbon de bois ou au coke , au Bleiberg près 

 de Cologne. 



Dans les petites usines voisines des exploitations du Blei- 

 berg, on emploie des fourneaux peu élevés, dans lesquels 

 l'air est projeté par des soufflets souvent mus à bras d'homme. 



On ne fond que des schlichs pauvres, dont la teneur en 

 plomb varie de 20 à 46 p. "/„ ; moyenne 32. Les petits four- 

 neaux ont 1 met. 5o cent, de hauteur, snr35 cent, de largeur, 

 et 42 cent, de profondeur. Ils sont construits en pierres du 

 pays et la sole est en brasque; il y a un creuset intérieur. 

 Les laitiers coulent continuellement par une ouverture pra- 

 tiquée sur le devant; lorsqu'on juge que le creuset est rem- 

 pli, on fait la percée sur le côté. La coulée produit un sau- 

 mon de plomb de 60 à 55 kil. 



Le fourneau fond sans interruption pendant une semaine, 

 et l'on passe 7,000 kil. de schlich , qui produisent depuis 1 ,400 

 jusqu'à 5,000 kil. de métal; la consommation est d'environ 

 1,600 kil. de charbon, ou bien 2,5oo kil. de coke : chaque 

 fourneau emploie un fondeur, son aide et deux manœuvres. 



La formation du mélange ou lit de fusion est remarquable 

 tant par la préparation du schlich, que par l'addition de la 

 chaux et des scories de forge. 



On mêle le schlich à fondre avec de la chaux coulée et li- 

 quide, dans la proportion d'environ 8 p. %; le tout est bien 

 pétri à la manière d'un mortier, et ce mélange en prend 

 effectivement la consistance , en raison de l'adhésion de la 

 chaux avec le sable quarzeux qui se trouve dans le minerait 

 on moule cette matière en forme de briques, et l'on fait se- 



